( i5i6 ) 



d'une quantité importante, comme l'ont déjà fait remarquer M. Hopkinson 

 et MM. H. et A. Le Chàtelier. Je reviendrai sur ces changements à une 

 autre occasion. 



)) Les alliages de la deuxième catégorie perdent leur magnétisme gra- 

 duellement lorsqu'on les chauffe, et le reprennent dans la même mesure 

 lorsqu'on les ramène aux premières températures. A température ascen- 

 dante, la force d'arrachement, d'abord sensiblement constante, commence 

 à diminuer à partir d'un point A assez bien marqué, puis tombe rapide- 

 ment jusqu'à un point B après lequel le métal est faiblement magnétique. 

 Les points A et B qui constituent deux coudes de la courbe d'arrachement 

 en fonction de la température sont séparés par un intervalle de 5o° 

 environ. 



» La région de transformation s'élève en même temps que la teneur en 

 nickel. Pour des teneurs très peu supérieures à 25 pour loo, l'alliage n'est 

 magnétique qu'à des températures inférieures à o". A l\o pour loo de 

 nickel, le métal n'est plus magnétique à partir de 32o° environ. Entre 27 

 et /(O pour 100, la température du point B est donnée, à quelques degrés 

 près, par la formule 



T = 34,1 (« — 26,7)— o,8o(rt — aG,7)'', 



où n représente la teneur en nickel exprimée en centièmes. 



» Cliangcmeitts permanents . — J'ai déjà indiqué, dans une |)réccdrnte 

 Note, que les alliages de la première catégorie se contractent par le recuit ; 

 ceux de la deuxième, au contraire, éprouvent des variations dont tous les 

 caractères rappellent les changements bien connus du zéro des thermo- 

 mètres. On y retrouve la variation lente activée par une élévation de la 

 température, l'état définitif à chaque température alteiiil d'autant plus 

 rapidement que la température est plus élevée, enfin la dépression ou le 

 relèvement à température variable. 



» Comme |)our le verre, ces changements sont plus rapides à tempéra- 

 ture ascendante qu'à température descendante. Mais on peut, dans le cas 

 actuel, préciser encore un des facteurs de la variation. Celle-ci est d'autant 

 plus grande et d'autant plus rapide que l'on est plus près de la région de 

 la transformation magnétique. 



» Far exemple, l'alliage de 3o à 3i pour 100 de nickel, dont la liansforinalion est 

 complète entre lO-o" et i3o°, s'allonge, par un recuit complet à 100°, de 8ojmà 90|J.par 

 mètre; ramené à la température ambiante, il s'allonge encore de 2 |j. à 3 jj. dans la pre- 

 mière journée (jui suit le recuit; au bout de deux mois il a aLleint une longueur de 25ti 



